68 



F. WOHLER, 



schmolzenes Chlor calcium, 46 Grm. Natrium. Man verfahrt auf folgende 

 Weise : Das fein geriebene Silicium wird mit dem in einer heissen Reib- 

 scliale gepulverten Chlorcalcium' innig gemengt, das Gemenge in einen 

 trocknen erwarmten Cylinder gegeben und ungefahr die Halfte des Na- 

 triums , das man rasch in kleine Stuckchen zerschneidet , unmittelbar 

 hinzufallen gelassen. Die Masse wird dann in dem verschlossenen Cy- 

 linder durch Schutteln innig gemengt, und so auch die Oxydation des 

 Natriums moglichst verhiitet. Unterdessen hat man in einem gut ziehen- 

 den Windofen einen fehlerfreien hessisclien Tiegel bis zum vollen Glii- 

 hen gebracbt. Auf seinen Boden schilttet man etwas gegluhtes Koch- 

 salz , legt darauf die andere Halfte des Natriums als gauzes Stiick, scbut- 

 tet das obige Gemenge rasch und auf einmal darauf und auf dieses eine 

 Lage gepulvertes, vorher geschmolzen gewesenes Kochsalz. Nachdem 



die Masse rasch etwas zusammenoredruckt und {den Tiegel bedeckt 



man 



hat, verstarkt man das Feuer, am besten mit einem Gemenge von Coaks 

 und Holzkohlen. Wenn man keine Natriumflamme mehr unter dem 

 Deckel hervorbrennen sieht, unterhalt man das Feuer noch 1/2 Stunde 

 lang, indem man die Hitze bis ungefahr zum Schmelzpunkt des Rohei- 

 sens steigert. Nach dem Erkalten zerschlagt man den Tiegel; ist die 

 Operation gut gelungen, so findet man das Kieselcalcium zu einem ein- 

 zigen Eegulus zusammengeschmolzen, von dem die Schlacke i) leicht ab- 

 zulosen ist. Man hat ihn in einem trocknen, gut schliessenden Gefass 



zu yerwahren. 



Das so erhaltene Elieselcalcium hat folgende Eigenschaften : Es ist 



bleigrau, vollkommen metallglanzend, von grossblattrigem krystallinischen 



Geftige ; auf der Oberflache der geschmolzenen Massen sind meist glan- 



zende Krystallflachen zu bemerken , und einzelne kleinere Korner zeigten 



Flachen, die eine hexagonale Krystallform vermuthen lassen. An der 



*v 



saure, gepulvert und das zuriickbleibende Siliciuni zuletzt mit Flusssaure be- 



handelt werden. 

 1) Bei Behandlnng derselben mit Wasser, bleibt eine graue Substanz nngelost, 

 die im Wesentlichen aus Stickstoffsilicinm bestebt und beirn Schmelzen mit 

 Kalibydrat reicblicb Ammoniak entwickelt. 



